— 711 — 



Questo complesso di ricerche confermano che il doppio effetto termico 

 osservato nel raffreddamento della massa, è dovuto a una doppia trasforma- 

 zione del sale. 



In altra Nota verrà trattato dei fenomeni di trasformazione nei corri- 

 spondenti sali di potassio. 



Mineralogia. — Sulla vera natura della miersite e della 

 cuprojodar girile Q). Nota II di E. Quercigh, presentata dal Socio 

 G. Struever. 



Riassunti sommariamente, nella precedente Nota ( 2 ), lo stato attuale del 

 problema ed i risultati ottenuti coll'analisi termica del sistema Agi {-Cui, 

 che escludono la formazione, in quelle condizioni, del composto 4AgI . Cui, 

 corrispondente alla miersite di Spencer, espongo qui gli ulteriori risultati 

 ottenuti per altra via, allo scopo di completare e controllare i precedenti. 



2) Esame delle sezioni sottili dei blocchi analizzati termicamente. 



Osservando a luce parallela e convergente, le sezioni sottili che mi 

 preparai tanto dalla parte di fondo che da quella superiore, delle varie masse 

 provenienti dalle fusioni, risulta che : 



1. Lo joduro d'argento puro, si presenta in prismi di color giallo- 

 canario, tendente al verde-bottiglia molto chiaro, birifrangenti, con estinzione 

 parallela alla direzione d'allungamento, che è otticamente positiva. 



2. Le miscele al 95% Agi, che termicamente presentano un rallen- 

 tamento a 175° ed un arresto a 147°, si mostrano di colore e proprietà 

 simili al Agi puro, ma con molte plaghe colorate un po' più intensamente, 

 che, esaminate, anche a luce convergente, si dimostrano monorifrangenti. 

 La presenza di una quantità limitata di sostanza birifrangente, toglie ogni 

 dubbio che l'invarianza dell'equilibrio a 147°, sia dovuta alla trasforma- 

 zione della fase isotropa in quella esagonale del Agi, derivata da uno smi- 

 stamento eventuale che accompagna la trasformazione dei cristalli misti, ini- 

 ziatasi a 175°. 



8. Miscele al 90% A-gl* Sì presentano come la precedente, ma possiedono 

 minor quantità di elementi birifrangenti. Ciò dimostra che anche a questa 

 concentrazione si è manifestato lo smistamento, quantunque l'analisi termica 

 nulla abbia detto in proposito direttamente, e solo l'esame della durata del- 

 l'equilibrio invariante a 147°, per le miscele al 95% Agi, in confronto a 



( l ) Lavoro eseguito nell'Istituto di Mineralogia della R. Università di Torino, diretto 

 dal prof. Ferruccio Zambonini. 



( a ) Rend. Acc. Line, XXIII (1914), 1°, 446. 



